36 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



CHIMIE. — Sur la composition chimique d'une roche dénommée kaolin de 

 Djebel Debar (Algérie). Note de MM. Albert Granger et Pierre 

 lÎRÉMOXo, présentée par M. Lindet. 



Dans la pratique de l'industrie céramique, on applique la désignation de 

 kaolin, non seulement à la roche et à la matière plastique qu'on en retire 

 par lévigation, mais souvent aussi à des silicates d'aluminium hydratés, 

 n'ayant pas la kaolinite comme constituant essentiel, mais conservant leur 

 couleur blanche après cuisson. Parmi diverses matières de ce dernier type 

 que nous avons eu l'occasion d'étudier, nous citerons une substance parti- 

 culièrement intéressante, dénommée kaolin du Djebel Debar. 



A première \ ue celle malière n'a aucun des caractères externes du kaolin, sauf la 

 blancheur. La masse est totalement exemple des débris micacés et quarlzenx qui 

 accompagnent d'ordinaire la kaolinite. L'aspect est sec, la résistance à la rupture est 

 1res prononcée et, au toucher, la malière est rêclie. La cassure n'est pas franche; elle 

 donne l'impression que, dans la masse, il y a des zones de moindre résistance. Un frag- 

 ment introduit dans un récipient plein d'eau peut y séjourner pendant des mois sans 

 aucune modification, alors qu'un morceau de kaolin s eramoUit en lo minutes. Triturée 

 avec de l'eau, celte matière, après écrasage au mortier, donne une masse plus gluante 

 que plastique dans laquelle on sent des grains, comme si le corps examiné était formé 

 de deux substances dont l'une serait inerte et l'autre miscible à l'eau. Pour obtenir 

 une pâte avec ce kaolin supposé, il est nécessaire d'opérer un broyage énergique, au 

 sein de l'eau, comme celui que donne un moulin à galets et, dans ces conditions, la 

 masse ne prend qu'une j)lasticité très différente de celle des kaolins. La pâte ainsi 

 obtenue est plus collante que liante. 



En procédant à une analyse méthodique, nous avons reconnu que ce coi^ps 

 avait une composition tout autre que les matières kaoliniques utilisées dans 

 la fabrication de la porcelaine et de la faïence fine. 



Quand on dispose d'une grande quantité de matière, dans notre cas, de 

 plusieurs tonnes, on reconnaît après un examen attentif qu'il est possible 

 de discerner deux matières : l'une d'aspect corné rappelant l'halloysite et 

 l'autre dure et opaque même sur les bords. 



Cette matière devant être utilisée pour la fabrication de pales à porce- 

 laine, il n'y avait pas lieu de songer à une séparation, d'ailleurs probléma- 

 tique, de ces deux produits. On fit un échantillonnage de quelques kilo- 

 grammes qui furent soigneusement mélangés et broyés. L'analyse donna : 

 SiO% 3/1,99; A1^0% 34,65; Fe^O% 0,22; CaO, o,55; MgO, 0,04 ; K^O, 

 o,83; Na-0, o,3i; perte au rouge 28, 19. 



